- 367 - 



Constatirung wir schon damals betonten, mit dem Magnesiumdiopsid 

 identisch ist. 



Um eine Nachbildung des Meteoriten von Kragujevatz zu erhalten, 

 schmolzen die Verf. ein Gemenge von 12 gr SiO 2 , 3 gr MgO, 5,55 gr 

 Fe'O 3 zusammen. Ein rasches Erkalten nach vorausgehendem Schmelz- 

 fluss genügte schon, um Nadeln von Enstatit zu produciren; um jedoch 

 ein völlig krystallines Gemenge zu erhalten, war eine zwei oder drei Tage 

 andauernde Glühhitze noth wendig, bei der eine Temperatur eingehalten 

 wurde, die etwas über dem Schmelzpunkt des Kupfers lag. 



Das erhaltene Gebilde zeigte bis auf die nicht vorhandene Trümmer- 

 structur und das Fehlen des Eisens die Eigenthümlichkeiten des Kraguje- 

 vatz-Meteoriten. Wie namentlich das in allen Stadien des Processes 

 gebildete Magneteisen in metallisches Eisen verwandelt werden konnte, 

 wurde schon in der ersten Abhandlung mitgetheilt. Hier wird nochmals 

 hervorgehoben, dass das Eisen bei dieser Reduction nicht zusammenschmolz, 

 sondern, wie in den Meteoriten, verästelt blieb. 



Bei einem zweiten Versuche kamen 6 gr SiO 2 , 3 gr MgO und Eisen- 

 ammonsulfat, einer Menge von 1,8 gr FeO entsprechend, zur Verwendung. 

 Es bildete sich eine aus Olivin und Magnesiumdiopsid bestehende Masse, 

 die auch Enstatit und Magneteisen enthielt. 



Der Magnesiumpyroxen hat die schon früher erwähnten Eigenschaften, 

 scheint sich zuletzt gebildet zu haben und, je nach der Temperatur, der 

 die Masse ausgesetzt war, mehr oder weniger den Enstatit zu ersetzen. 

 — Die Verf. erwähnen, dass Tschermak in dem Meteoriten von Shergotty 

 schon einen sehr kalkarmen Augit nachwies. 



Felds^p a thf ührende Meteoriten. Die Darstellung derselben 

 leiteten die Verf. so, dass sie zuerst den Eukrit, also die Mineral- 

 association : Feldspath (Anorthit), Enstatit und Pyroxen producirten. Es 

 wurde ein Gemenge der drei Mineralien geschmolzen und einer darauf 

 folgenden längeren Glühhitze ausgesetzt. Diese letztere zerfiel in zwei 

 Perioden. Zuerst, in hoher Temperatur, schied sich der Anorthit aus, 

 bei einer zweiten Glühhitze bildete sich in niedrigerer Temperatur der 

 Augit und der Enstatit. Die Bildung des Magneteisens ging während 

 beider Operationen vor sich. 



Zur Darstellung des Typus der Howardite schmolzen die Verf. 

 dann 6 gr SiO 2 , 2,60 gr A1 2 3 , 1,50 gr MgO, 2,50 gr Ca CO 3 , 4 gr Fe 2 3 

 zusammen und gaben dann ebenfalls zwei Glühhitzen, jede von 48 Stunden, 

 die erste bei sehr hoher, die zweite bei niedrigerer Temperatur. Aus dem 

 erhaltenen Product wurden Platten geschliffen, die deutlich eine ophitische 

 Structur der Masse und die Mineralien Anorthit, Olivin, Enstatit und 

 Magneteisen erkennen Messen. 



Besonders interessant ist es, dass beim Anorthit, dessen Mikrolithe 

 in der Richtung der Kante P/M verlängert waren, in schönster Weise die 

 Zwillingsgesetze von Baveno, Carlsbad und das Albitgesetz verwirklicht 

 gefunden wurden. 



Die Verfasser fügen ihrer hochinteressanten Abhandlung eine Tafel 



